1008 EISEN, KOBALT UND NICKEL. 



nutzt. Galvanisch gefälltes Eisen ist spröde, wird aber nach dem 

 Glühen (wobei der okkludirte Wasserstoff sich ausscheidet) weich. 

 Reines Eisenoxydhydrat, das leicht durch Fällung der Lösungen 

 von Eisenoxydsalzen durch Ammoniak erhalten wird, gibt beim 

 Glühen im Wasserstoffstrome zunächst ein mattschwarzes, an der 

 Luft sich von selbst entzündendes Pulver (pyrophorisches Eisen) 



In Bezug auf die Bildung des Stahls gelang es lange Zeit nicht den Prozess 

 des Cemeutirens zu erklären, da hierbei das unter den gegebenen Bedingungen un- 

 schmelzbare Schmiedeeisen von der gleichfalls unschmelzbaren Kohle durchdrungen 

 wird. Wie Caron nachwies, erklärt sich dies gegenseitige Durchdringen dadurch, 

 dass die beim Cementiren angewandte Kohle Alkalien enthält, die in Gegenwart 

 von Kohle und Luftstickstoff flüchtige und schmelzbare Cyanmetalle bilden und dass 

 diese Verbindungen in das Eisen eindringen, ihm ihren Kohlenstoff abgeben und es 

 auf solche Weise in Stahl umwandeln. Diese Annahme findet ihre Bestätigung 

 darin, dass bei Abwesenheit von Stickstoff oder von Alkalien das Eisen durch 

 Kohle nicht cementirt wird. In Gegenwart von Kalk und Stickstoff gelingt das 

 Cementiren ebenfalls nicht, da sich hierbei kein Cyancalcium bildet. Nach mehr- 

 maligem Gebrauch zum Cementiren wird die Kohle unwirksam, da sie ihre alkali- 

 schen Aschenbestandtheile verliert. Durch das in hohem Grade flüchtige Cyan- 

 ammonium wird die Stahlbildung leicht bewirkt. Obgleich der Stahl unter Mitwirkung 

 von Cyanverbindungen entsteht, enthält er dennoch nicht mehr Stickstoff, als 

 Roh- oder Schmiedeeisen (O.Ol pCi), deren Stickstoffgehalt sich dadurch erklärt, 

 dass in den Erzen das direkt mit Stickstoff in Verbindung tretende Titan enthalten 

 ist. Dem entsprechend spielt auch der Stickstoff im Stahle eine sekundäre Rolle. 

 Aus den Arbeiten von Caron seien noch folgende Angaben über den Einfluss der 

 verschiedenen Beimengungen auf die Beschaffenheit des Stahls angeführt. Die wich- 

 tigste Eigenschaft des Stahls ist seine Härtbarkeit; sie fehlt den Verbindungen 

 des Eisens mit Silicium und Bor, die beständiger sind, als das Kohlenstoffeisen. 

 Letzteres kann seine Beschaffenheit verändern, indem der Kohlenstoff entweder mit 

 dem Eisen in Verbindung tritt, oder sich wieder ausscheidet, wodurch eben der 

 Uebergang des gehärteten Stahls in angelassenen, wie des weissen Roheisens in 

 graues, bedingt wird. Beim allmählichen Abkühlen zerfällt der Stahl in weiches 

 und kohlenstoffhaltiges Eisen, die aber innig gemischt bleiben, so dass in der Hitze 

 von neuem eine homogene Verbindung entsteht und beim raschen Abkühlen der 

 Stahl in gehärtetem Zustande erhalten wird. Wird aber derselbe Stahl anhaltend 

 geglüht, so wird er nach langsamem Abkühlen in Säuren leichter löslich und hinter- 

 lässt hierbei einen Rückstand von reiner Kohle; beim Erhitzen zerfällt also die im 

 Stahle enthaltene Verbindung des Eisens mit Kohlenstoff und es entsteht ein Ge- 

 menge von Eisen und Kohle. In diesem Zustande heisst der Stahl verbrannt 

 und ist nicht mehr härtbar; letztere Eigenschaft lässt sich aber wieder herstellen, 

 wenn der Stahl längere Zeit in heissem Zustande gehämmert wird, wodurch der 

 Kohlenstoff sich in der Masse gleichmässig vertheilt. Wenn hierbei reines Eisen 

 vorliegt und genügend Kohlenstoff' vorhanden ist, so entsteht von neuem Stahl, der 

 härtbar ist. Nach wiederholtem starkem Glühen lässt sich der Stahl nicht mehr 

 härten und anlassen, der Kohlenstoff trennt sich vom Eisen und zwar um so leichter, 

 je mehr der Stahl Beimengungen enthält, die mit dem Eisen beständige Verbin- 

 dungen bilden, wie z. B. Silicium, Schwefel, Phosphor. Bei hohem Gehalt an Sili- 

 cium tritt letzteres an Stelle des Kohlenstoffs, so dass der einmal ausgeschiedene 

 Kohlenstoff selbst bei fortgesetztem Hämmern mit dem Eisen nicht mehr in Verbindung 

 tritt. Ein solcher Stahl lässt sich nicht wieder regeneriren, behält aber auch' im 

 verbranntem Zustande, den er leicht annimmt, seine Härte, nur lässt er sich nicht 

 anlassen; es sind dies die niederen harten Stahlsorten. Bei einem Gehalt an Schwefel 



